über die chemische Verbindung der Körper. 37 
daher die Masse, woraus die Gufsform besteht, ein starker Wärmelei- 
ter; so wird die strengflüssigere Verbindung schnell zum Erstarren ge- 
bracht und es tritt die sehr belehrende und über den Eıfolg des Erstar- 
rungsprozesses vieles Licht verbreitende Erscheinung ein, dafs sich, 
nachdem das Metall in der Form schon erstarrt ist, die aus- 
gebildete leichtflüssigere Metallmischung in die Höhe begiebt und auf 
dem sogenannten verlornen Kopf des Geschützes aussprudelt. Statt sich 
zu senken und durch das Erstarren zusammen zu ziehen, scheint die 
Metallmischung vielmehr sich auszudehnen, indem sie in der Form in 
die Höhe steigt. Untersucht man den Zustand eines auf solche Art 
erstarrten Geschützes, so findet man die Bruchfläche voll Blasen und 
Höhlungen und das Geschütz ist unbrauchbar. Ein solches ausgequol- 
lenes Metallgemisch, — welches eine weifse Farbe hat und grofse Sprö- 
digkeit besitzt, — fand ich aus 21 Zinn und 79 Kupfer zusammenge- 
setzt, welches, nach den Verhältnifsgewichten von Berzelius, mit ei- 
nem Gemisch aus 1 M. G. Zinn und 7 M. G. Kupfer fast ganz genau 
übereinstimmt. — Ist die Formmasse, — wie dies bei der neueren 
Giefsmethode der Fall ist, — mit eisernen Formkapseln umgeben, 
so erhitzen sich dieselben nach dem Gufs jedesmal sehr stark, sobald 
die eben erwähnten Erscheinungen des Aufsteigens der leichtflüssigeren 
Metallmischung eintreten. Wählt man aber die ältere Formmethode in 
Lehm, oder bedient man sich beim Kapselgufs einer möglichst wenig 
Wärme leitenden und dichten, wenig porösen Formmasse; so erhitzen 
sich die eisernen Formkapseln nicht, das Metall senkt sich und erstarrt 
ohne dafs ein Aufsteigen der leichiflüssigeren Metallmischung statt fände. 
Das Metallgemisch wird länger flüssig erhalten, indem es eines drei bis 
viermal längeren Zeitraumes zum Erstarren bedarf, so dafs das streng- 
flüssigere Metallgemisch, im Augenblick der Bildung nicht plötzlich er- 
starrt, sondern dem leichtflüssigeren Metallgemisch noch Wärme entzieht, 
wodurch eine regelmäfsige Nebeneinanderlagerung dieser beiden Verbin- 
dungen herbeigeführt wird. Beide Verbindungen stellen sich auf der 
frischen Bruchfläche, schon dem unbewaffneten Auge, sehr auffallend 
dar. Die chemische Zusammensetzung der strengflüssigeren Verbindung 
läfst sich nicht ausmitteln, weil es nicht möglich ist, dies rothe und zähe 
Metallgemisch von dem mechanisch eingeflochtenen weisen und spröden 
